그리고 , 얻 어 진 각 분체 를 열처리 한 후 에 보자력 Hc 를 측정 했 다 . 그리고 , Fe 조성 네트워크 및 저 Fe 고 C 그리드 에 있 어서 의 평균 C 량 이 연자성 합금 전체 의 평균 C 량 에 대해서 측정 을 행했 다 . 열처리 의 온도 는 Fe - Si - M 1 - B - Cu - C 계 조성 의 시료 ( 비교 예 80 및 실시 예 81 ) 에서 는 550 ℃ 를 적정 온도 로 하 고 , Fe - M 2 - B - C 계 조성 의 시료 ( 비교 예 82 및 실시 예 83 ) 에서 는 600 ℃ 를 적정 온도 로 했 다 . 열처리 시간 은 1 시간 으로 했 다 . 실험 5 에서 는 , Fe - Si - M 1 - B - Cu - C 계 조성 에서 는 적정 온도 로부터 플러스마이너스 50 ℃ 에 있 어서 의 보자력 Hc 가 50 A / m 이하 인 경우 를 양호 한 것 으로 했 다 . Fe - M 2 - B - C 계 조성 에서 는 적정 온도 로부터 플러스마이너스 50 ℃ 에 있 어서 의 보자력 Hc 가 100 A / m 이하 인 경우 를 양호 한 것 으로 했 다 .